AUX TRÈS BASSES TEMPERATURES 525 



tion réversible de cette aimantation, rotation liée à des pro- 

 priétés structurales du cristal ; et par conséquent la connais- 

 sance des lois régissant la susceptibilité initiale est sans doute 

 appelée à servir de guide précieux pour l'élucidation de ces 

 questions magnétocristallines. 



§ 2. Disposition expérimentale. Les mesures magnétiques ont 

 été faites par la méthode de Rowland. On sait qu'elle consiste 

 à mesurer balistiquement les variations de flux dans un tore de 

 métal pourvu à cet effet d'un enroulement primaire et d'un 

 secondaire. 



Nous avons eu à notre disposition le nickeP même utilisé 

 par Radovanovitcb, il contient environ 2 ^ o de corps étrangers, 

 en majorité du cobalt et du fer. Le tore se compose d'une pile 

 de 35 anneaux identiques découpés dans une tôle". Mais il a 

 été enroulé tout autrement que pour les hautes températures. 



On a tout d'abord séparé les anneaux par des feuilles de pa- 

 pier laqué très mince, à l'effet de parer à des courants de Fou- 

 cault dont Tapparition aurait pu être gênante eu égard à la 

 très faible résistance des métaux à basse température. On a 

 enroulé le primaire en une couche de 60 tours de gros fil isolé 

 doublement au coton ; ensuite le secondaire, 384 tours de fil de 

 0,5 mm. de diamètre isolé à la soie, et disposé en trois couches. 

 Le primaire est séparé soigneusement du secondaire par un 

 manteau de papier laqué. Le circuit induit comprend encore, 

 outre le balistique, une bobine de 20 tours, placée sur un solé- 

 noïde destiné à l'étalonnement des flux en unités absolues, un 

 commutateur et une boîte de résistances pour le réglage de la 

 sensibilité, le tout isolé sur paraffine. Le galvanomètre était 

 du type Deprez-d'Arsonval Le commutateur du primaire est 

 monté de telle sorte que le courant se renverse aussi dans tou- 

 tes les résistances de réglage pour éliminer des moyennnes une 

 influence électromagnétique possible sur l'ampèremètre (un 

 Weston de précision). 



' Il a été mis aimablemement à notre disposition par M. P. Weiss, 

 auquel nous adressons l'expression de nos vifs remerciements. 



- Pour plus de détails sur les dimensions, la composition, etc., voir 

 mémoire précité. 



